54 



G. Bodländer, Entstehung' von Melilitli 



10.9 



sirte Welle die langsamere ist , so dass sie wohl als Apatit gedeutet 

 werden müssen. 



Zur Analyse wurden nur gut ausgebildete Krystalle verwandt ; das 

 Pulver wurde von concentrirter Salzsäure vollständig aufgeschlossen und 

 gelatinirte damit. Es ergab sich: 



Molekülverhältniss 



Si0 2 37.96 62.4 



A1 2 3 9.46 9.1 



Fe 2 3 2.93 1.8 



CaO 34.75 61.2 



MgO 12.77 31.5 I 



K 2 1.53 ljf ' 



Na 2 0.64 1.0 J 



Schwefel, Schwefelsäure, Eisenoxydul und Mangan sind nicht vor- 

 handen. Das spec. Gewicht der Krystalle ist 2.96, die Härte etwas über 5. 



Das Verhältniss Si0 2 : R 2 3 : RO ist etwa 5.5 : 1 : 8.7, das Verhält- 

 niss von Sauerstoff in der Kieselsäure zu dem Sauerstoif in den Basen 

 = 0.97. 



Nach den geometrischen und physikalischen Eigenschaften stehen 

 die Krystalle am nächsten dem Gehlenit und dem Melilitli; von beiden 

 unterscheiden sie sich aber durch ihren optischen Charakter, da sie 

 positiv, die genannten Mineralien aber negativ sind. Die Zusammen- 

 setzung der Krystalle nähert sich am meisten der Zusammensetzung des 

 Meliliths ; vom Gehlenit sind sie durch ihren geringeren Gehalt an Sesqui- 

 oxyden wesentlich unterschieden. Eine genaue Übereinstimmung mit dem 

 Melilitli kann in chemischer Beziehung deshalb nicht erwartet werden, weil 

 die Zusammensetzung der künstlichen und natürlichen Melilithe zu grosse 

 Abweichungen aufweist. Die von L.Bourgeois 1 für den Melilitli angenommene 

 "Formel 6RO, R 2 3 , 4.5Si0 2 mit dem Sauerstolfverhältniss 1.0 hat auch 

 Au unsere Krystalle Geltung, wenn man annimmt, dass Sesquioxyde durch 

 äquivalente Mengen von Monoxyden vertreten werden können. 



Optisch positiven Melilitli hat J. H. L. Vogt 2 in Hochofenschlacken 

 nachgewiesen und denselben, seiner Annahme über die Constitution der 

 Melilithe folgend , für eine Mischung von Gehlenit , 3 R . R 2 3 . 2 Si 2 

 mit Akermanit 4RO . 3SiO., (mit überwiegendem Gehalt an dem von 

 Sesquioxyden-freien optisch positiven Akermanit) gehalten. Wenn die- 

 VoGT'sche Annahme auch für unsere Krystalle Geltung hat, müsste sich, 

 aus deren Gehalt an Al 2 3 -J- Fe 2 3 die Menge der damit zu Gehlenit 



1 L. Bourgeois : Reproduction, par voic ignee, d'un certain nombre 

 d'especes minerales appartenant aux familles des Silicates, des titanates 

 et des carbonates. (Ann. chim. phys. (5) 19. 1883.) 



2 J. H. L. Vogt : Studier over Slagger. (Bihang tili K. Svenska Vet.- 

 Akad. Handlingar. Bd. 9. No. 1. Stockholm 1884.) Beiträge zur Kenntniss 

 der Mineralbildung in Schmelzmassen und in den neovulcanischen Erguss- 

 gesteinen (jüngeren Eruptivgesteine). (Archiv for Math, og Naturvidenskab. 

 Bd. 14. 1889.) 



